Jurnal Energi Baru & Terbarukan, 2024, Vol. 5, No. 1, pp 14 – 19
Received : 27 Oktober 2023 Accepted : 23 Februari 2024 Published : 18 Maret 2024
Copyright: © 2022 by the authors. Jurnal Energi Baru dan Terbarukan (p-ISSN: 2809-5456 and e-ISSN: 2722-6719 ) published by Master Program of Energy, School of Postgraduate Studies. This article  is an open access article distributed under the terms and condition of the Creative Commons Attribution- ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0).

## PENGARUH PENYERAPAN AIR DAN POROSITAS PADA KERAMIK BERPORI BERBAHAN CLAY DAN PUNTUNG ROKOK
Annisa Salsha Safira Nasution 1 , Ety Jumiati ,1 , Miftahul Husnah ,1
1 Jurusan Fisika, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia;
Email  : ansalshanst@gmail.com (A.S.S.N), etyjumiati@uinsu.ac.id (E.J), miftahulhusnah@uinsu.ac.id (M.H);
Abstrak  :  Keramik  berpori  adalah  suatu  keramik  yang  mempunya  distribusi  ukuran  tertentu  dan porositas yang relatif tinggi. Variasi komposisi campuran puntung rokok dan clay  antara lain sampel A sebesar (20%;80%), sampel B sebesar (30%;70%), dan sampel C sebesar (40%;60%). Dengan pengujian sifat fisis yaitu penyerapan air dan porositas. Sifat fisis yang sudah diuji diperoleh nilai rat-rata adalah 15,14%-22,82%.  Pada  porositas  diperoleh  nilai  rata-rata  adalah  9,59%-12,76%.  Hasil  pengukuran penyerapan air, dan kuat tekan sudah sesuai dengan nilai SNI 8640:2018 tentang standar mutu bata ringan dengan pasang dinding. Variasi pencampuran yang paling optimum diperoleh pada sampel C 40%;60% dengan nilai penyerapan air yaitu 22,82% dan porositas yaitu 11,88%.

## Kata Kunci : Puntung Rokok, Keramik Berpori, Clay
Abstract  :  Porous  ceramics  are  ceramics  that  have  a  certain  size  distribution  and  relatively  high  porosity. Variations in the composition of the cigarette butts and clay mixture included sample A of (20%;80%), sample B of (30%;70%), and sample C of (40%;60%). By testing the physical properties of water absorption and porosity. The  physical  properties  that  have  been  tested  obtained  an  average  value of  15.14%  -22.82%.  On  porosity,  the average value is 9.59% -12.76%. The results of measurements of water absorption and compressive strength are in accordance with the values of SNI 8640: 2018 concerning the quality standard of lightweight bricks with wall mounts. The most optimum mixing variation was obtained in sample C 40%;60% with a water absorption value of 22.82% and porosity of 11.88%.
Keywords : Cigarette Butts, Porous Ceramics, Clay
Vol. 5, No. 1, pp 14 – 19 doi: 10.14710/jebt.2024.20664

## 1. Pendahuluan
Indonesia merupakan negara agraris yang dimana kebanyakan masyarakatnya bekerja sebagai petani  dan  tembakau  merupakan  salah  satu  komoditi  yang  dimiliki  Indonesia.  Tembakau  yang dihasilkan lebih sering digunakan untuk produksi rokok yang dimana rokok tersebut menghasilkan limbah yang dapat mencemarkan lingkungan sehingga dapat merusak keindahan lingkungan. Dalam hal ini pemerintah dan warga mempunyai peran untuk mengatasi masalah yang ada di Indonesa tidak terkecuali  limbah  puntung  rokok.  Oleh  sebab  itu  diperlukan  sebuah  pemanfaatan  limbah  rokok  ini. Puntung rokok berbahan dasar kapas merupakan serat yang memiliki sifat ringan, berpori, dan mudah menyerap  air  (Candra,  dkk  2019).  Serat  kapas  memiliki  kandungan  dengan  tingkat  selulosa  lebih banyak  daripada  serat  lainnya.  Sehingga  dengan  bahan  campuran  puntung  rokok  keramik  berpori (Nasution 2021)
Keramik  berpori  merupakan  keramik  yang mempunyai  rongga-rongga  kecil  sehingga  dapat dilalui  oleh  fluida  dan  dapat  digunakan  sebagai  media  filter  untuk  tempat  disaringnya  partikel supsensi, koloid, logam berat, ion-ion tertentu serta bakteri dan kuman. Keramik memiliki karakteristik yang  memungkinkan  dapat  digunakan  dalam  berbagai  aplikasi  seperti  kapasitas  panas  yang  baik, konduktivitas panas rendah, tahan korosi, keras, kuat namun agak rapuh (Pratiwi, dkk 2022). Keramik berpori berbahan dasar clay.
Clay adalah bahan utama pembuatan keramik, yang mempunyai karakter tidak beraturan. Clay adalah bahan yang tidak harus melakukan pemerosesn yang banyak. Clay memiliki sifat optimum dan tahan erosi. Salah satu bahan pencampuran (Soebroto, 2019). Selain clay keramik berpori juga dicampur dengan bahan puntung rokok.
Limbah  puntung  rokok  merupakan  suatu  limbah  yang  sulit  untuk  didaur  ulang.  Puntung rokok filter memiliki bahan dasar kapas yang ringan, berpori dan mudah menyerap. Puntung rokok biasanya  didapat  dari  olahan  kayu  yang  memiliki  kegunaan  untuk  menyaring  tar  dan  nikotin  dari rokok.  Selain  itu,  filter  rokok  juga  memiliki  dampak  negatif  terhadap  lingkungan  karena  selulosa asetate. Diperkirakan bahwa 845.000 ton rokok berfilter dibuang setiap tahunnya, filter rokok yang ada di  lautan  juga  berdampak  negatif  terhadap  makhluk  hidup  yang  mencernanya  secara  tidak  sengaja (Guntoro, 2022).
Bedasarkan pernyataan latar belakang tersebut, peneliti melakukan penelitian untuk melihat apakah clay dengan pencampuran puntung rokok dapat digunakan dalam pembuatan keramik berpori.
Tujuan dari penelitian ini adalah melihat pengaruh penyerapan air dan porosita pada keramik berpori  dengan  variasi  sampel  A  (20%;80%),  pada  sampel  B  (30%;70%),  dan  sampel  C  (40%;60%) dibakar dengan suhu pembakaran 1000 o C

## 2. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan alat furnance, mortar, ayakan 100 mesh, hidrolik press, dan timbangan digital. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah puntung rokok dan clay. Langkah yang dilakukan adalah:
1.  Puntung rokok dibersihkan dengan dicuci lalu dikeringkan dengan oven 100oC. setelah itu dipisah helaian puntung rokok  setelah itu dihaluskan.
2.  Dilakukan  proses  pengeringan  clay  dibawah  sinar  matahari,  selanjutnya  clay  dihaluskan lalu diayak menjadi ukuran 100 mesh.
Vol. 5, No. 1, pp 14 – 19 doi: 10.14710/jebt.2024.20664
3.  Clay dan puntung rokok dicampur hingga homogen dengan variasi sampel A (20%;80%), sampel B (30%;70%), dan sampel C (40;60%) lalu dicetak dengan ukuran 3x3x3cm3.
4.  Setelah  dicetak  sampel  ditekan  dengan  tekanan  4,5  ton  selama  10  menit  dengan  hidrolik press lalu dibakar dengan tanur 1000oC selama 2 jam dan selanjutnya didinginkan selama 1 hari.
5.  Selanjutnya, keramik berpori sudah siap untuk diuji sifat fisisnya yaitu penyerapan air dan porositas dengan menggunakan persamaan:
Penyerapan Air = 𝑀 𝐵 − 𝑀 𝐾 𝑀 𝐾 x 100% Porositas = 𝑀 𝐵−𝑀 𝐾 𝜌 𝑎𝑖𝑟 𝑥 𝑉 𝑡 𝑥 100 %

## 3. Hasil dan Pembahasan
Pembuatan keramik berpori dengan bahan utama clay dan puntung rokok dicetak dengan ukuran (3x3x3) cm3 dan dikompaksi dengan tekanan 4,5 ton selama 10 menit. Selanjutnya, keramik berpori di furnance dengan suhu 1000oC selama 2 jam lalu didinginkan selama 1 hari. Berikut  ini  adalah hasil pengujian sifat fisis penyerapan air dan porositas.

## 3.1. Tabel dan Gambar
Tabel 1. Data Hasil Pengukuran Penyerapan Air Keramik Berpori. Sampel Kode Sampel Penyerapan Air (%) Rata-rata Penyerapan Air (%) A A1 A2 A3 14,61 17,71 13,11 15,14 B B1 B2 B3 18,04 21,84 20,54 20,14 C C1 C2 C3 22,54 23,72 22,22 22,82
Tabel  3  menunjukan  bahwa  sampel  A  sebesar  15,14%,  sampel  B  20,14%,  dan  pada  sampel  C 22,76%. Hasil penyerapan air menunjukan nilai resapan air memenuhi nilai pada SNI 8640:2018 tentang Standar mutu bata ringan pasangan dinding maksimal 25%.
Hasil uji pengukuran penyerapan air dapat dilihat pada Gambar 1.
Vol. 5, No. 1, pp 14 – 19 doi: 10.14710/jebt.2024.20664
Gambar 1. Grafik Hasil Pengukuran Penyerapan Air.
Gambar 1 menunjukan  bahwa hasil pegukuran penyerapan air terjadi kenaikan dengan bahan campuran  filter  puntung  rokok.  Kenaikan  terjadi  karena  puntung  rokok  memiliki  sifat  penyerapan yang baik. Kenaikan optimum terjadi pada sampel C yaitu 22,76%. Semkin banyak busa puntung rokok yang digunakan maka semakin tinggi penyerapan airnya.
Hal ini sejalan dengan penelitian (Pratiwi, dkk) yaitu semakin banyak kulit kakao dalam keramik berpori  maka  semakinrendah  densitasnya.  Semakin  rendah  densitas  maka  semakin  besar  pori-pori yang meningkatkan kapasitas penyerapan air. Yang artinya punting rokok mempunyai daya serap air yang baik.

## Tabel 4. Data Hasil Pengukuran Porositas Keramik Berpori
Sampel Kode Sampel Porositas Air (%) Rata-rata Porositas (%) A A1 A2 A3 9,43 8,77 10,58 9,59 B B1 B2 B3 10,84 11,86 10,11 10,93 C C1 C2 C3 11,84 12,76 11,06 11,88
Dapat dilihat pada Tabel 4 diatas bahwa nilai porositas air pada sampel A sebesar 9,59%, sampel B  sebesar  14,97%,  dan  pada  sampel  C  sebesar  11,08%.    Hasil  uji  pengukuran  keramik  berpori  dapat dilihat pada Gambar 2.
0 5 10 15 20 25 A B C P eny era pan Ai r (%) Sampel
Vol. 5, No. 1, pp 14 – 19 doi: 10.14710/jebt.2024.20664

## Gambar 2. Grafik Hasil Pengukuran Porositas Keramik Berpori

## 4. Kesimpulan
Bedasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  keramik  berpori dengan bahan clay dan puntung rokok berhasil diterapkan dan memenuhi nilai SNI 8640:2018 tentang baku  mutu  bata  ringan  pasangan  dinding.  Dari  keempat  variasi  dihasilkan  sampel  dengan  hasil optimum yaitu pada sampel C sebesar 22,82% penyerapan air dan nilai optimum pada  uji porositas yaitu pada sampel C sebesar 11,88%. Semakin banyak campuran bahan punting rokok maka semakin tinggi nilai penyerapan airnya, dan semakin tinggi nilai porositas maka semakin besar pori-pori pada keramik.

## Daftar Pustaka
Ayunata,  Yudi,  Laili  Fitria,  and  Ulli  Kadaria.  2020.  Pengolahan  Air  Gambut  Dengan  Media  Filter Keramik Berpori (Peat Water Treatment Using Portable Ceramic Filter Media). Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah 8(2):049. doi: 10.26418/jtllb.v8i2.43030.
Candra,  Agata  Iwan,  Edy  Gardjito,  Yosef  Cahyo.  2019.  Pemanfaatan  Limbah  Puntung  Rokok  Filter Sebagai Bahan Campuran Beton Ringan Berpori. UKaRsT 3(1):82. doi: 10.30737/ukarst.v3i1.365.
Callister, WD. 2007. Material Science and Engineeering: An Introduction. 7th ed: John Wiley & Sons, Inc.
Darmayanti, Lita, Mutia Putri, and Edward HS. 2022. Membran Keramik Berbahan Dasar Tanah Liat Dan Fly Ash Untuk Penyisihan Warna Dan Zat Organik Pada Air Gambut. Jurnal Rekayasa Sipil Dan Lingkungan 6(1):1. doi: 10.19184/jrsl.v6i1.28173.
Guntoro,  Dimas  Aji.  2022.  Guntoro,  Dimas  Aji.  2022.  Pengaruh  Variasi  Susunan  Arah  Dan  Fraksi Volume Komposit Berpenguat Dari Limbah Filter Rokok Sebagai Material Alternatif Terhadap Kekuatan Tarik Dan Impak. Proyek. Bangka Belitung : 17-24
Nasution,  Nita  Zahara.  2021.  Pemanfaatan  Limbah  Kapas  Sebagai  Campuran  Pembuatan  Batako. Medan:35-38
Pratiwi, Dewi, Abdul Halim Daulay, Ety Jumiati, et al. 2022. Analisis Uji Fisis Keramik Berpori Berbahan Clay Dan Kulit Kakao. 8(4):1–5.
Rizki, Muhammad, Nurul Farhin, Fita Ramadhani, et al. 2021. Desinfektan Tanaman Limbah Rokok.
At-Thullab Jurnal 3(2):735–47.
0 2 4 6 8 10 12 14 A B C P orositas ( %) Sampel
Vol. 5, No. 1, pp 14 – 19 doi: 10.14710/jebt.2024.20664
Soebroto, R. Bambang Gatot. 2019. Empat Teknik Dasar Membuat Keramik Manual ( Tanpa Alat Putar ) Studi Kasus Sentra Gerabah Di Kabupaten Tuban. Prosiding Seminar Nasional Ilmu Terapan (SNITER) 2019 - Universitas Widya Kartika 2(3):1–12.
Z, Fynnisa, and Rumondang. 2019. Pengaruh Penambahan Kulit Coklat Terhadap Sifat Fisis Keramik Berpori. (September):1–23.